COSMOS. 165 



— On recommande coramme excellents les bains suivants pour 6tanier, 

 bronzer, cuivrer, argenter et dorer les m^taux par voie 61ectrique : 



Etamage. — On chauffe k la vapeur, ^ 7 ou 8 degres au-dessus de la tem- 

 perature ambiante, dans une aiige non m^tallique, 350 litres d'eau dis- 

 till6e. On ajoute : 1° une dissolution, dans Teau distill^e et bien claire, 

 de 20 kilogrammes de soude; 2° une dissolution semblable de 7 ki- 

 log. 500 gr. de potasse de Russie ou d'Am6rique ; 3° une dissolution 

 de 2,500 grammes de potasse caustique; li° une dissolution m61aug6e de 

 64 gr. de cyanure de potassium, 6Zi gr. d'acdtate de zinc et 8 kilog. de 

 peroxyde d'6tain. Au bout de trois heures le bain est pret. Si Ton remar- 

 que a la surface une croiite ou s'il devicnt boueux , on ajoute de Tal- 

 cali ; s'il prend une teinte rougeatre, on ajoute du sulfate de zinc. Les 

 objets k 6tamer, tr6s-blen d6cap6s, sont plong6sdansle bain lorsque la tem- 

 perature surpasse de i2 a 15 degrfe la temperature ambiante ; Tun des 

 p6les communique avec I'objet ; I'autre, avec un Electrode d'6tain en sus- 

 pension dans le bain. 



Cuivrage et laitonage.— Le bainse compose de 25 litres d'eau distill6e, 

 1 kilog. de potasse d'Am^rique, 75 gr. d'acetate de cuivre, dissous s6pa- 

 rement dans un demi-litre d'ammoniaque liquide concentre; de 130 a 

 150 gr. de sulfate de zinc et de 6U gr. de cyanure de potassium ; pour le 

 cuivrage, on supprime le sulfate de zinc. 



Bronzage. — Bain : eau, 75 gr., autantde sulfate d'ammoniaque, 64 gr. 

 d'une mati^re colorante, bleu de prusse, jaune de chr6me, etc. On enduit 

 les objets d'une couche de craie ou de mine de plomb m61ang6s comme 

 peinture et appliques k la brosse. 



jDorum— Bain : dissolution, dans I'eau bouillante et filtr^e, de 600 gr. 

 deprussiate de potasse et de 400 gr. de carbonate de potasse; on ajoute, 

 en faisant fondre dans le liqnide, le r^sidu de I'^vaporation d'une solution 

 de chlorure d'or, form6e de 32 gr. d'or, 250 gr. d'acide azotique et 

 125 gr. d'acide chlorhydrique. On chaufife le bain k 10 ou 12 degres au- 

 dessus de la temperature ambiante, et Ton y plonge les objets ; I'^lec- 

 trode doit 6tre en zinc ou en cuivre. Si Ton veut donner k la dorure une 

 couleur plus fonc6e, on dissoudra avec Tor un pen de cuivre. 



Argenture.— On prend une solution d'argent faite avec 128 gr. de me- 

 tal et 650 gr. d'acide azotique; on la pr^cipite par une solution de sel 

 marin faite avec 650 gr. de sel et 8 litres d'eau, et Ton fait dissoudre le 

 chlorure d'argent comme on a fait dissoudre le chlorure d'or pour la dorure. 

 L'61ectrode doit 6tre en zinc. (Bulletin de la Societe d'encouragement.) 



M. Erdraann, de Leipsig, assure qu'il a experiment^ avec le plus grand 

 succ6s les melanges suivants formules par M. Marchand pour la produc- 

 tion des flammes color^es. Les matiSres doivent 6tre broy6es k part et m^- 

 lang^es ensemble^ la main. Rouge : chlorate de potasse, 61 gr.; soufre, 16; 

 carbonate de strontiane, 23. Bouge pourpre : chlorate de potasse, 61 ; sou- 



